PLO Soi 



gros morceaux, et il ne convient pas non plus qu'elle soit 

 en poussière fine, comme cela arrive cependant très-fré- 

 quemment pour les minerais qui ont passé au brocard et qui 

 ont été lavés, La grosseur la plus convenable est celle d'ua 

 sable grossier. 



En général, pendant le grillage, la chaleur doit être mo- 

 dérée, ou du moins si l'on commence par donner un feu vif, 

 afin d'enlever promptement l'humidité et réchauffer toute 

 la masse que l'on vient de charger , il faut faire revenir 

 incessamment le fourneau au rouge-brun, température qui 

 paroit la plus favorable à la formation de l'acide sulfureux, 

 et la continuer tant qu'il se dégage des vapeurs. Quand le 

 grillage est bien avancé ou terminé , on passe à la réduction , 

 soit au moyen du charbon qu'on ajoute, ou bien en facilitant 

 la réaction d'une partie de la galène indécomposée sur le 

 sulfate et l'qxide de plomb qui se sont formés pendant le 

 grillage. Mais dans tous les cas on voit que le traitement 

 dont il s'agit se compose de deux opérations distinctes ; te 

 giiUage, qui produit une désulfuration partielle et l'oxida- 

 tion du métal, et la fonte, proprement dite, dont le résultat 

 c^t du plomb métallique : ces deux opérations s'exécutent 

 dans le même appareil, l'une après l'autre, sans interruption 

 et quelquefois simultanément pour des portions différentes 

 de la même charge. 



Les fourneaux à réverbère, destinés à fondre les minerais 

 de plomb (voy. la pl.(c), fîg. C), ont une sole formée d'argilç 

 bien battue et inclinée : quelquefois il y a un bassin intérieur 

 où se réunit le métal fondu; d'au(res fois il coule continuelle- 

 ment à l'extérieur., Une sole bien préparée dure, àPoulIaouen, 

 de huit à vingt mois; elle s'imbibe de sous-sulfure de plomb, 

 et ce n'est qu'après qu'elle a servi pendant plusieurs semaines, 

 que l'on obtient , par les coulées, tout le plomb que le minerai 

 doit donner. 



La sole est recouverte d'une voûte assez surbaissée (/i) , pour 

 tien concentrer la chaleur et pour conduire la flamme et 

 les vapeurs dans une cheminée, élevée de 16 mètres. Pour 

 lecevoir le métal au sortir du fourneau , il y a ou bien un 

 bassin fixe formé en briques à l'extérieur et en brasque à 

 lintéiieur, ou bien une chaudière ou marmite en fer fondu^ 



